Bildung und Umbildung von Mineralien. 



-141- 



Bildung und Umbildung von Mineralien. 



W. A. Hancor und H. E. Gill: Eine neue Synthese des 

 Phosgenits. (Am. J. Sei, (4.) 47. 1919. 430.) 



Frühere Synthesen des Phosgenits: C. Friedel und E. Sarasin, Bull, 

 soc. fr. min. 4. 1881. 175; A. de Schulten, daselbst. 20. 1897. 194. Die neue 

 Methode besteht im Erhitzen von Bleihydroxyd mit Phosgen (COCl 2 ) im 

 zugeschmolzenen Bohre, am besten bei 175° C. Die erhaltenen kleinen 

 Phosgenitkristalle sind gut ausgebildet, schwach gelblich gefärbt, leicht 

 löslich in verdünnter Salpetersäure und durchaus identisch mit dem Phosgeiiit 

 der Natur. W. Eitel. 



O. Matignon und Frl. Marchand: Dauerwirkung der Kohlen- 

 säure auf Silikate und Quarz. (CR. 170. 1920. 1184—1186.) 



Matignon (Ann. chim. et phys. (8.) 14. 1908. 5—130) hat gezeigt, 

 daß die Kohlensäure bei tiefen Temperaturen die Kieselsäure aus ihren 

 Salzen verdrängt ; so erwies Le Chatelier (C. R. 120. 1895. 623), daß 

 die Reaktion 



CaSi0 3 + C0 2 — ^CaC0 3 + Si0 2 (als Quarz) 

 mit positiver Wärmetönung (26.8 cal) verläuft, bei Abscheidung von 

 hydratischer Kieselsäure unter noch größerer Wärmetönung. 



Verf. ließ seit 9. Nov. 1909 bis Februar 1920, also 10 Jahre und 

 3 Monate lang, sieben Rohre mit Quarz, Wollastonit, Dioptas, weißem 

 Glimmer, Talk, Asbest und Glas beschickt, mit unter 10 Atm. Druck 

 gesättigter Kohlensäure stehen ; das Flüssigkeitsvolumen betrug jeweils 

 ca. 900 ccm. Die Bestimmung der Kieselsäure in den den Rohren ent- 

 nommenen Lösungen nach Ende der Versuche ergab bei: 



Quarz Wollastonit Dioptas Glimmer Talk Asbest Glas 

 0,0118 0,0870 0,0010 1 0,0372 0,0129 0,0148 0,0116 gSiü 2 



Nach Cayetjx's mikroskopischen Untersuchungen zeigte der Quarz 

 deutliche Korrosion, der Wollastonit an zahlreichen punktförmigen Stellen 

 beginnenden Angriff, der Glimmer auf den Spaltflächen eine deutliche 

 Korrosion, Talk ebenfalls eine unregelmäßige, aber deutliche Korrosion ; 

 beim Dioptas ist dieselbe weniger gut ausgeprägt als beim Glimmer, aber 

 deutlicher als beim Quarz. Deutliche Angriffsspuren wies auch der Asbest 

 auf, nur das Glas zeigte keine merkliche Korrosion. 



Die Kieselsäure, die in den Lösungen enthalten war, kann unmöglich 

 allein den Glaswandungen der Rohre entstammen. Neue systematische 

 Versuche unter günstigeren Bedingungen sollen die zahlreichen Fehler- 

 quellen der vorliegenden Reihe umgehen. W. Eitel. 



1 Der Überdruck war durch ungenügende Dichtung verloren gegangen. 



